UBEK DIB ERDALKALIPH08PH0RE. 3 



und geeignete Vorsichten bei dem zur Herstellung der Phosphore 

 nötigen Glühen ergaben uns die Möglichkeit, Phosphore von 

 solcher Reinheit herzustellen, daß dieselben kaum mehr Spuren 

 jener gemeinsamen Phosphoreszenzen zeigten, welche wir früher 

 fanden und verunreinigten Metallen zuschreiben mußten. — Zu- 

 gleich sind dabei die früheren Angaben über den Mangel an 

 Phosphoreszenzfähigkeit metallfreier Präparate, zusatzfreier Prä- 

 parate und reinen Erdalkalisulfides bestätigt worden. (Kapitel A.) 



An den so gewonnenen Phosphoren zeigte sich nun, daß 

 jedem Metall nicht nur eine einzige Bande im Phosphoreszenz- 

 sp'ektrum zugehöre, sondern eine ganze Reihe von Banden, unter 

 welchen die früher von uns genaimten Banden nur dadurch sich 

 auszeichnen, daß sie der größten Intensitätssteigerung durch ge- 

 eignete Zusätze fähig sind. 



Jede Bande ist ein Komplex emittierter Wellenlängen, welcher 

 gemeinsame Eigenschaften besitzt in Bezug auf Temperatur, Er- 

 regbarkeit durch bestimmte Lichtwellenlängen, Schnelligkeit des 

 An- und Abklingens, sowie auch in Bezug auf das Erscheinen 

 oder Nichterscheinen mit gewissen Zusätzen. Zu bemerken ist, 

 daß die so definierten Banden zwar immer zusammenhängende, 

 aber durchaus nicht immer schmale Räume im Spektrum einnehmen. 



Die einzelnen Banden im Phosphoreszenzspektrum klingen 

 im allgemeinen nach Schluß der Belichtung nicht gleich rasch 

 ab. Diejenigen Banden, welche bei Löschen des Lichtes sofort 

 aus dem Spektrum verschwinden, nennen wir Momentanbanden 

 im Gegensatze zu den Dauerbanden, welche das lange Nachleuchten 

 der Phosphore bedingen. Die Momentanbanden sind im Phos- 

 phoroskop % 00 Sek. nach Schluß der Belichtung sehr wohl noch 

 sichtbar. Meistens wurde mit ultraviolettem Licht beobachtet. 



Indem wir weiter die Versuche auf eine größere Zahl sorg- 

 fältig rein dargestellter Zusätze erstreckten, fanden wir, daß auch 

 die Zusätze nicht ohne Einfluß sind auf die Phosphoreszenzfarbe. 

 Der Einfluß besteht aber nicht in einer Verschiebung von Emis- 

 sionsbanden, sondern nur darin, daß verschiedene Zusätze im all- 

 gemeinen verschiedene Banden der vorhandenen Metalle mehr 

 hervortreten lassen. Die Zusätze ordnen sich diesbezüglich in 

 Gruppen von ganz oder fast gleicher Wirkung. (Vgl. Kap. A.i'. I 



